356 CARLO CATTANEO 



latazione, poiché altrimenti nelle amalgarne più ricche di stagno ò 

 dovrebbe avere un valore sempre superiore a quello dello stagno. 



Ho calcolato poi per ogni gruppo di amalgarne (allo scopo 

 di indagare quale influenza da sola abbia la diversa concentra- 

 zione sopra i coefficienti di dilatazione) i valori di y fra uguali 

 limiti di temperatura, sempre prendendo per limite più basso, 

 in ogni gruppo, una temperatura che fosse superiore a quella di 

 fusione dell'amalgama più ricca di metallo e cioè 200° per quelle 

 di stagno poiché la N. 4 fondeva a 19 3°. 2, 250° per quelle 

 di piombo perchè la N. 4 fondeva a 2 36°. 2, 300° per quelle 

 di zinco perchè la N. 5 fondeva a 2 8 8°. 3. 



Esaminando i valori di y si scorge come anch'essi, al pari 

 dei ò\ vadano diminuendo col crescere delle quantità percentuali 

 del metallo al mercurio allegato, e per di più si vede tolta 

 l'apparente contraddizione del valore di $ per l'amalgama N. 5 

 di zinco maggiore di quello per l'amalgama N. 4, poiché invece 

 y per la prima è minore che per la seconda. 



Per il calcolo della cL i valori delle densità d m del mercurio 

 alle temperature f furono calcolati in base ai dati delle Tabelle 

 Landolt e Bornstein; per la d m a 412° si tracciò la curva delle 

 densità del mercurio fra 300° e 360° la quale servì a trovarla nella 

 supposizione che (dal momento che nella amalgama portata a 

 412° il mercurio doveva in essa rimanere allo stato liquido) la 

 dilatazione sua seguisse fra 360° e 412° la stessa legge che fra 

 300° e 360°. 



I valori delle d f mostrano un decremento coll'aumentare della 

 concentrazione dell'amalgama; per avere quindi un dato positivo 

 ho tracciato la curva di queste densità tanto per lo stagno che 

 pel piombo e lo zinco rappresentando colle ascisse le quantità per- 

 centuali del metallo al mercurio allegato e colle ordinate le 

 densità d f - trovate. 



Mentre la variazione della d r è rapida per piccole percen- 

 tuali del metallo allegato al mercurio per percentuali mano mano 

 crescenti si rende piccola tanto che la curva diventa quasi pa- 

 rallela all'asse delle ascisse. Lo stesso fatto notasi anche per la 

 curva dei valori di à e di y. 



Mi risultò così (con le dette curve che indicano la legge 

 colla quale le d f diminuiscono coll'aumentare della percentuale) 

 che alle quantità ponderali 100 dei singoli metalli Sii, Pb, 

 Zn allegati al mercurio (cioè nel caso dei metalli liquidi isolati) 



